色褪せしにくい-フッ素樹脂系塗膜フッ素樹脂系塗料を塗装・焼付けしていますので、長期間使用しても変退色や光沢低下が少なく、優れた耐食性を有しています。フッ素樹脂系塗装鋼板とポリエステル樹脂系塗装鋼板の屋外暴露試験(市川)フッ素樹脂系は、ポリエステル樹脂系と比較し、耐候性および光沢保持率に優れています。サビにくい溶融亜鉛めっき鋼板より約4倍の耐食性を有する溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板であるガルバスターに、フッ素樹脂系塗料を塗装・焼付けしているため、耐食性がさらに向上しています。特殊骨材を配合することにより、従来のフッ素塗膜と比較して疵付き強度が約1.5倍アップしています。一般の塗装溶融亜鉛めっき鋼板の塗膜と比較して、柔軟で伸びが良く、ロール成形等の加工性に優れています。油等の汚れは、家庭用中性洗剤または温水で除去してください。気温0°C以下での加工は避けてください。試験片の幅の両端からそれぞれ7mm以上離れたところの外側表面に剥離を生じない。原板の圧延方向と平行に採取した試験片を手動の万力等を用いて、試験片の圧延方向と直角に曲げる。この時、曲げの内側間隔は右表による。塗膜に引っ掻きキズを生じない。濃度記号Fの鉛筆の先端を直角に切り、試験片に対して約45°を保ちつつ10N程度の荷重をかけ、線書きする。試験部に異常を生じない。試験片の塗膜を安全カミソリ用片刃等で、めっき面またはステンレス面に達する基盤状の目を切る。基盤目の間隔は1mmとし、縦・横直角に11本の線を交差させる。優れた耐候性および耐食性を有していますので、長期間にわたり補修や塗り替えが省け、経済的です。モニタ画面上での製品画像の発色は、実際の色と異なる場合があります。詳しくは、各製品サンプル帳などでご確認ください。お問い合わせ製品に関するお問い合わせは、お問い合わせフォームより受け付けております。Reserved.ページトップへ。